29 Si - NMR ( 와 커 케미 아 게 ) 에 의해 측정 된 바 의 평균 쇄 길이 가 800 Si - O 단위 인 폴리 ( 디 메틸 메틸 비닐 ) 실록 산 1000 g 을 도입 하 고 , 120 ℃ 에서 시그마 배합기 에서 BET 표면적 이 약 300 m 2 / g 인 친수성 실리카 ( 와 커 케미 아 게 , 독일 뮌헨 소재 ) 240 g 과 부분 적 으로 균일 하 게 혼합 하 였 다 . 실온 으로 냉각 시킨 후 , 100 ml 의 에탄올 중 용액 상태 의 테트라에틸 실리케이트 , 메틸 트리 에 톡 시실 란 및 디 메틸 디 에 톡 시 실란 ( 모두 와 커 케미 아 게 , 독일 뮌헨 소재 ) 의 3 : 1 : 1 혼합물 50 g 을 첨가 하 고 , 에탄올 이 잔류물 없이 증발 될 때 까지 감압 하 에서 40 ℃ 에서 혼련 을 계속 하 였 다 . 그 다 음 생성 된 제제 를 가황 을 위해 하 기 표 2 에 명시 된 바 와 같이 가교 첨가제 와 함께 실온 에서 롤 상 에 제공 하 고 , 하 기 기재 한 시험 시편 에 스트립 으로 도포 하 고 , 하 기 기재 한 바 와 같이 가황 하 고 , 시험 시편 을 시험 하 였 다 . 박리 력 을 하 기 표 1 에 보 고 하 였 다 . 재료 는 평균 최종 쇼어 A 경도 가 70 이 었 고 , 여압 또는 기포 없이 가황 시켰 다 .